794 ) 

 différer beaucoup de celles de l'aluminium non allié, offrent cependant 

 quelques particularités intéressantes. 



Maintenus quelque temps au rouge sombre, ces alliages changent de 

 structure, leur surface devient rugueuse, bulleuse, et, si on les trempe 

 dans l'eau froide, ils prennent une texture grenue confusément cristalline; 

 ds se couvrent de fines craquelures, deviennent plus cassants, et la trempe 

 y provoque la formation de déchirures à bonis brillants et à gros grains. 

 La matière, suivant qu'elle est trempée ou non, se comporte de manières 

 un peu différentes sous l'action des divers réactifs : dans l'acide sulfurique' 

 diluéà 2 pour ioo, par exemple, la tôle neuve se dissout avec une très 

 grande lenteur en dégageant quelques bulles d'hydrogène; elle se recouvre 

 d'une couche, grise d'abord, noire ensuite, sans adhérence, de cuivre di- 

 visé mêlé d'un peu de fer et de silicium, sous laquelle est une belle surface 

 blanche, mate, formée d'aspérités très fines, sensiblement égales entre 

 elles, et parsemée de petits points foncés de cuivre. 



» Le même alliage trempé, puis immergé pendant le même temps dans 

 la même liqueur, est attaqué un peu plus vite et de la même façon; mais 

 au bout de quelques jours, la surface est différente ; elle est moirée, cou- 

 verte de craquelures, de fissures, dans lesquelles pénètre le dépôt noir, ce 

 qui les rend très apparentes; au microscope, elle montre une sorte de 

 réseau formé de parties en relief plus blanches, et de faibles dépressions 

 jaunâtres, séparées entre elles par un système de fissures plus ou moins 

 fines ; il j a là commencement de désagrégation du métal, de séparation 

 en écailles ou en lamelles toutes prêtes à se soulever sous l'action de l'h\- 

 drogène ou de l'alumine qui peuvent provenir de l'altération de l'alumi- 

 nium. Les mêmes apparences se produisent sur le métal non trempé, mais 

 chauffé très près de son point de fusion et refroidi rapidement à l'air. 



» Les carbonates alcalins en solution étendue (à 2 pour ioo), l'eau 

 salée (8« r par litre), l'eau de mer, pure ou étendue, au contact de l'at- 

 mosphère, attaquent rapidement ces tôles d'alliages à la température ordi- 

 naire ; au bout de quelques heures, la surface est recouverte d'une couche 

 d'alumine gélatineuse qui augmente graduellement et se change partielle- 

 ment en grumeaux blancs d'alumine trihydratée pendant que les solutions 

 salées deviennent alcalines. Finalement, la surface demeure revêtue, par- 

 tout où le liquide l'a touchée, d'une couche blanche, farineuse, formée de 

 grumeaux peu cohérents d'alumine; au-dessous de cette couche est un 

 enduit très mince, jaunâtre, dur, adhérent, non homogène, renfermant de 

 l'alumine avec un peu de cuivre, de fer et de silicium. 



